PAR JEAN CAVALLI. 4^3 



ragrandissemeiit stable n'aura pas mème liexv; lei est le cas des canons 

 de fonte Irès-dure, resultai conforme à l'expe'rience. 



§ 57. Pendant la percussion de la charge embrasée Fagrandissement 

 intérieur a toujours lieu, et lorsque la fonte est anssi ductile, cet agran- 

 dissement se compose de denx parties, l'ime due à Félasticité qui rcvient 

 avec la cessalion de Teffort^ et Fautre due à la ductilité qui ne revient 

 plus; et laisse ainsi toujours substituer un agrandissement , quoiqu'il 

 puisse etra imperceptible au premier coup fait avec ime charge Ielle à 

 ne pas pousser Fagrandissement au delà de la limite de stabilite. 



Cet agrandissemenl n'augmente plus aux coups suivants faits avec 

 la mème charge , comme si le canon àvait acquis alors une élasticité 

 parfaite absolue , et n'avait point de ductilité, et il pourra ainsi avoir 

 une durée indéfìnie. 



. Mais comme la force de la charge est ordinairement suffìsante pour 

 que la limite de stabilite soit dépassée^ alors à chaque coup, mème en 

 les supposanl tous d'une force égale , il y aura augmentation d'agran- 

 dissement progressif, et le canon ne pourra plus faire qu'un nombre 

 limite de coups. Ainsi il dépend, d'un coté des épaisseurs, de Fautre coté 

 du mélange des fontes du canon, d'obtenir qu'il s'établisse un juste 

 équilibre entro les tensions et les compressions a Fintérieur et à l'ex- 

 térieur en vertu de la ductilité et de Félasticité, de facon que la somme 

 totale de la résistance s'accroisse et en fasse rétarder, si Fon ne peut 

 lempècher , la rupture , en faisant qu'elle ne puisse avoir lieu qu'en 

 mème temps sur tonte Fépaisseur , et non pas successivement , autant 

 quii est possible. 



§ 38. D'après cotte longue digression nécessaire pour se faire une 

 idée de Fimportance des phénomènes qui ont lieu dans la masse du 

 metal d'un canon sous l'action du choc de la poudre embrasée, on voit 

 aussi qii il faudrail à plus forte raison soumettre sa manière de resister 

 à l'analyse la plus complète et rigoiireuse, comme on cherche de faire 

 pour la déflagralion de la poudre. Dans l'état actuel des connaissances 

 humaines, il est impossible d'aborder une Ielle analyse avec le moindre 

 succès pratique (quoi qu'en dise contrairement à notre assertion la Reme 

 de technologie militaire à la page i5o du Tom. Il); mais il n'est pas 

 nécessaire de suivre cotte voie, en tous cas, très-longue et difficile, pour 

 arriver au bui de la détermination des épaisseurs à donner aux bouches 

 à feu, comme on le démontrera dans le chapitre suivant. 



